136 



P. POLLI E P. LUCCHETTI, 



COMPONENTI 



24 



25 



26 



27 



28 



29 



30 



Carbonato ferroso .... 



— 



53,941 



75,961 



81,560 



68,280 



1,707 



1,707 



» manganoso . 



0,850 



3,387 



0,806 



0,302 



1,452 



0,968 



5,807 



» di calcio . . 



0,804 



0,200 



1,964 



0,950 



0,950 



1,100 



0,100 



» di magnesio 



1,173 



4,469 



2,951 



7,267 



4,919 



1,816 



tracce 



Sesquiossido di ferro . . 



75,700 



9,878 



6,983 



5,799 



3,126 



73,148 



83,302 



Silice e silicati insolubili 



8,700 



26,400 



3,150 



4,900 



15,300 



9,650 



0,950 



Solfo 



- ~ 



0,200 



— 



0,050 



tracce 



2,600 



1,600 



Acqua a + 120» C. . . 



» di combinazione. 



11,940 



0,598 



7,810 



— 



5,655 



8,474 



6,320 



Perdita 



0,833 



6,927 



0,375 



— 



0,318 



0,537 



0,214 





100,000 



100,000 



100,000 



100,828 



100,000 100,000 



100,000 



Ferro metallico °/ 



52,990 



30,590 



41,580 



41,650 



36,330 



1 



51,660 



53,760 



24.° Matrice o moiette- vero, del minerale precedente. — Con- 

 sta d'idrossido di ferro compatto ed intimamente commisto a 

 silice; colore bruno; polvere bruno caffè; durezza =4,5; peso 

 specifico = 3,092. 



25.° Miniera Desiderata nuova; valle di Ronco sopra il vil- 

 laggio dello stesso nome; la bocca si trova al piede del bosco 

 detto delle Desiderate in direzione nord-ovest. — Siderosio a 

 struttura frammentaria e minutamente spatica; alterato alla su- 

 perficie e nelle soluzioni di continuità, di colore variabile dal 

 giallo d'ocra al bruno nero, polvere di color marrone; durezza 

 = 4,5; peso specifico = 3,563. Commisto a minutissime squame 

 di ferro oligisto ed a molto quarzo in venuzze. Abbandonata, 

 essendo minerale di cattiva qualità, troppo silicifero e quindi di 

 difficile trattamento. 



26.° Miniera Desiderata vecchia, nella stessa località della 

 precedente. — Siderosio in parte decomposto ; nelle parti inal- 

 terate presenta struttura spatica minutissima ed è compatto; il 

 suo colore è giallo chiaro; nelle altre parti è terroso, bruno o 





